GALVAKOPLASTIE, 



BAPPORT SUR L'N PERFECTIONNEMENT APPORTE PAR M. LENOIR A LA 



REPRODUCTION' DE3 RONDES-BOSSES PAR LA GALVANOPLASTIE. 



COMM1SSAIRES ! -KM. DCMAS , BABINET , ET BECQUEREL, RAPPORTEUR. 



« La galvanoplastie ou l'art de reproduire des reliefs et des creux 

 en m6tal, au raoyen de l'electricite\ a fait de grands progres depuis 

 sa decouverte. On est parvenu aujourd'hui a donner une tres-grande 

 durete* en meme temps que plus d'homogeneite" au cuivre depose et 

 a le rendre plus resistant a. Taction des agents atmospheriques ; 

 les nioules ont et^ perfectionn^s en prenant pour matiere plastique 

 la gutta-percha; enfin les artistes 6tant devenus plus habiles ont pu 

 reproduire des bronzes d'art et des objets d'orfevrerie en ronde- 

 bosse soutenant la comparaison avec les memes sujets obtenus par 

 lafonte et la ciselure, mais ils n'ont pu toutefois y parvenir qu'en 

 employant la soudure pour reunir les diverses parties d'une ronde- 

 bosse prise separement, ou, a ddfaut de soudure, des procedes non 

 encore publies, et dont on ne peut appr^cier la valeur. 



Parmi les personnes qui exercent cet art avec succes, on doit 

 distinguer M. Lenoir, qui a apport4 une notable amdlioration, en 

 operant des depots mitalliques partout de meme epaisseur sur des 

 moules d'objets en ronde-bosse de maniere a reproduire immedia- 

 tement des statuettes sans soudures. Quelques-unes de ses reproduc- 

 tions, ainsi que le m&noire descriptif du procede qu'il a presente a 

 l'Academie, ont ete renvoyees a l'examen d'une commission com- 

 posed de MM. Dumas, Babinet et moi, laquelle m'a charge du rap- 

 port que je vais avoir l'honneur de lui communiquer. 



M. Lenoir a atteintle but qu'il s'est propose - en moulant les ob- 

 jets en deux parties avec de la gutta-percha, reunissant ces parties 

 comme il sera dit ci-apres. La gutta-percha n'est pas employee pure, 

 comme on le fait ordinairement, elle est composee d'un melange 

 de cinq cents parties de cette substance, de deux cents parties de 

 sain-doux et de cent cinquante de resine. Ce melange prdsente plus 

 de ductibilite et d'elasticite que la gutta-percha. 



On commence par couler du platre autour de la moitie' de la sta- 

 tuette a couler; quand le platre est pris, on pratique ca et la. a 

 quelques distance de la piece, et a la partie de la surface du platre 

 qui doit servir de jonction avec celle du moule de la seconde partie, 

 de petites excavations ou points de repaire. Cette operation faite, 

 on ramollit de la gutta-percha preparee comme il a 6te dit, dans 

 une &uve seche chauffee vers 100°, puis on l'applique sur la partie 



